PROPRIETÀ TERMOELETTRICHE DEL BISMUTO 375 



Si ebbe allora : 



Coppia n" 6 ricotta. 

 Posizione I. Posizione II. 



t=l9\0 P = 4,333 t=irA P = 4,311 



Per la coppia N. 7 si ebbero i seguenti risultati: 



Coppia n" 7. 



Posizione I. Posizione II. 



t—ì8\6 P= 4,062 t=l8\8 P=4,905 



^ = 18°,8 Pj= 3,775 t = ì9\0 Pj= 3,801 



|3 = 0,287 ^ = 0,071 (3 = 0,294 ^ = 0,072 



I valori di ^ e di S vanno decrescendo col diminuire della 

 quantità di stagno contenuta nel bismuto, ma pur non di meno 

 rimangono, anche per bismuto contenente piccolissime quantità 

 di stagno notevolmente superiori a quelli avuti col bismuto puro. 



16. Ho anche sperimentato con bismuto contenente stagno in 

 quantità superiore all'I '^f^. Kiporto qui sotto i fisultati avuti 

 con la coppia N. 8 contenente per cento 95,00 di bismuto e 

 5,00 di stagno, e preparata nel solito modo. 



Coppia x° 8. 



tempera a 220" e nel miscuglio frigorifero. 



Posizione I. Posizione II. 



^=18M P = -2,981 ^=18,2 P = -3,011 



^=18°,2 P^=- 3,283 ^=18°,2 Pj= - 3,293 



/3 = 0,302 o=- 0,092 fi = 0,282 o = ~ 0,080 



In questo caso i valori di P e di Pj hanno il segno — per 

 indicare che con questa coppia la corrente termoelettrica aveva 

 una direzione opposta alle altre ; andava cioè dal rame alla lega 

 bismuto stagno, attraverso la saldatura calda: fu quindi necessario 

 scambiare tra loro le estremità del circuito MA , AI. In queste 

 misure i valori di Pj risultarono più grandi in valore assoluto 

 di quelli di P, e quindi i valori di ^ dello stesso segno di prima : 

 vale a dire che anche in questo caso il bismuto temperato ri- 



Atti R. Accad. - Parte Fisica — Voi. XX III. 30* 



